84 



Verhandlungen, 



[16] 



Die Analyse von Herrn Fessl ergab in 100 Theilen der von Schwefelkies 

 befreiten reinen Erze bei 



Unlöslicher 



Rückstand, 



Kieselerde. 



Si 3 



Eisen- 

 oxyd 

 Fe 2 O s 



Eisen- 

 oxydul, 

 Fe 



86-802 

 93-279 

 81-886 

 36 466 

 70-732 



7737 



4- 142 



13-673 



61120 



21-355 



Tlion- 

 erde 

 A1,0 ; 



Kalk- 

 erde 

 CaO 



Bitter- 

 erde 

 MgO 



Wasser 

 HO 



Summe 



Nr. I, 



Nr. IL 



Nr. III 

 Nr. IV. 

 Nr. V. 





0.327 

 0095 



2070 

 846 

 5-988 



1 237 

 0897 

 1215 



o-:;66 



0964 



0-272 

 0-200 

 0217 

 196 

 0-274 



0022 

 0045 

 0014 

 0023 

 0-246 



96-424 

 98-658 

 99075 

 100-217 

 99-556 



Aus diesen Analysen ist zu entnehmen, dass die Färbung der untersuch- 

 ten Erze von ihrem Gehalte an Eisen herrührt, dass die Zinopelstufen Nr. I, 

 II und III sich durch ihren hohen Gehalt an Kieselerde den Jaspisarten und die 

 Zinopelstufe Nr. IV durch ihren Gehalt an Eisenoxyd demHämatit nähern, wo- 

 rauf auch die specifischen Gewichte und die Härtegrade hindeuten, und dass 

 endlich der „Milz" ein eigentümliches Zersetzungsproduct ist. 



Die von Herrn Eschka vorgenommenen hüttenmännischen Proben ergaben : 





Halt per Wiener Centner Erz 



Göldisch 

 Silber 



Hievon 



Gold 



Silber 



51 ü n z p f u n d e 



Nr. II 



Nr. III 



Nr. IV 



00054 

 0-0032 

 00076 

 00394 

 0-1074 

 00252 



00016 

 Spur 

 0T027 

 0-0164 

 0.0438 

 0-0142 



0.0038 

 0032 

 OC049 

 0.0230 

 00636 

 00110 



Nr. V 



Nr. VII 



Herr Eschka begleitete seine Probenresultate mit folgenden Bemerkun- 

 gen: Aus den vorstehenden Proben geht hervor, dass — mit Ausnahme von 

 Post Nr. III, welche nur .Spuren von Gold enthielt — der Goldgehalt des un- 

 tersuchten Zinopels ungefähr '/- des darin enthaltenen goldischen Silbers 

 beträgt, u. z berechnet sich der Goldgehalt für 100 Theile göldischen Silbers 

 bei Post Nr. 11 mit 30 Theilen und bei Post Nr. IV mit 32'9 Theilen, Ebenso 

 ist aus den Proben Nr. V, VI und VII ersichtlich, dass der „Milz" viel reicher 

 an göldisehem Silber und insbesondere an Gold ist, als der „Zinopel", und dass 

 der reine Milz (Nr. VI) vornehmlich den Gold und Silbergehalt führt, dass je- 

 doch auch der reine Pyrit in geringerem Maasse daran Theil nimmt. Bei den 

 Proben Nr. V — VII ergibt sich der Gehalt an Gold in 100 Theilen göldischen 

 Silbers 



bei Post Nr. V mit 41-7 Theilen, 

 „ „ Nr. VI „ 40-8 „ und 

 „ „ Nr. VII „ S6«5 Theilen. Das Verhältniss des 



